744 NANNES, UEBER DIFFERENZIERUNG IN LEGIERUNGEN. 



nach einer Zeit von 30 Minuten erreicht gewesen zu sein. Das 

 Verhältnis zwischen den Konzentrationen ist da 1.0938, während 

 das Verhältnis zwischen den absoluten Temperaturen (215 + 

 273) : (205 + 273) = 1.0209 ist. Dieses kann dadurch verur- 

 sacht sein, dass die grössere Schwere des Bleies störend ein- 

 gewirkt hat. Bei den horizontalen Röhren soll diese störende 

 jEinwirkung aufgehoben sein. Bei der Untersuchung, von welcher 

 die Tabelle 6 eine Übersicht giebt, scheint der Schlusszustand 

 nach 9 Stunden nahezu erreicht zu sein. Das Verhältnis zwi- 

 schen den Konzentrationen ist da 1.0784, während das Verhält- 

 nis zwischen den absoluten Temperaturen (252 + 273) : (222 + 

 ^73) = 1.0606 ist und also auch nicht mit der Theorie völlig 

 übereinstimmt. Ähnliche Abweichungen von der Theorie hat 

 •auch Professor Arrhenius -) in mehr konzentrirten Lösungen 

 von Kupfersulfat und Natronhydrat gefunden. 



Die bei der Untersuchung erhaltenen Resultate zeigen, dass 

 das SoRET'sche Princip auch auf Legierungen Anwendung findet. 

 Die beim Giessen der Legierungen gefundene Verschiedenheit in der 

 Zusammensetzung dürfte also dadurch verursacht sein, dass ein 

 in einer Legierung gelöstes Metall, noch vordem die Masse zu 

 ■erstarren Zeit gehabt hat, sich gegen diejenigen Teile der ge- 

 schmolzenen Masse hin konzentrirt, welche die niedrigste Tempe- 

 ratur haben. Diese Differenzierung ist um so grösser, je höher 

 die Legierung über ihrem Schmelzpunkte erhitzt worden ist. 



') Arrhenius: Öfv. af Kongl. Vet. Ak. Förh. N:o 2, 61. 



